## PENGGUNAAN LIMBAH PLASTIK SEBAGAI AGREGAT PADA BETON YANG MENGGUNAKAN PASIR LAUT DAN AIR LAUT
Urfan a , Rudi b* , Abdul Umar c a,b,c Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Pohuwato *rudiunipo@gmail.com

## Abstract
Plastic waste is a material that is very disturbing to the surrounding environment because it is difficult to decompose in the soil. Therefore, plastic waste engineering is needed to reduce plastic waste. One way to reduce plastic waste is to use the plastic waste as coarse aggregate in the concrete mixture. This research  was  conducted to determine  the  compressive  strength  and  tensile  strength  of  concrete using  sea  sand  and  sea  water  with  the  addition  of  Polypropylene  (PP)  plastic  waste  as  coarse aggregate. The type of research used in this research uses experimental methods in the laboratory. The results of this research are the characteristics of fresh concrete using PP plastic waste aggregate in sea  sand  and  sea  water  concrete  with  an  average  slump  value  of  4.14  cm  which  does  not  meet  the requirements for the normal concrete slump test. Development of compressive strength and split tensile strength of concrete using PP plastic waste aggregate, sea sand and sea water as a concrete mixture. Concrete  treatment  was  carried  out  by  seawater  curing  with  varying  ages:  3,  7,  21  and  28,  which resulted in mechanical properties, namely: the compressive strength value of 3 day old concrete was 6.37  MPa;  7  days  of  6.58  MPa;  21  days  of  7.43  MPa;  and  28  days  of  6.58  MPa  and  the  tensile strength value for 3 days of 2.12 MPa; 7 days of 2.34 MPa; 21 days of 2.12 Mpa; and 28 days of 2.23 Mpa.
Keyword: Fine Aggregate; Sea Water; Plastic; Waste; Sea Sand

## Abstrak
Limbah plastik merupakan material yang sangat mengganggu lingkungan sekitar karena sifatnya yang sulit terurai oleh tanah. Oleh karena itu dibutuhkan suatu rekayasa limbah plastik guna mengurangi limbah plastik. Salah satu cara mengurangi limbah plastik yaitu dengan memanfaatkan limbah plastik tersebut sebagai agregat kasar dalam campuran beton. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kuat tekan dan kuat tarik beton yang menggunakan pasir laut dan air laut dengan tambahan limbah plastik jenis Polypropylene (PP) sebagai agregat kasar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  menggunakan  metode  eksperimental  di  laboratorium.  Adapun  hasil  dari  penelitian  ini Karakteristik beton segar yang menggunakan agregat limbah plastik PP pada beton pasir laut, dan air laut  dengan  nilai slump rata  -  rata  4,14  cm  tidak  memenuhi  syarat slump test  beton  normal. Perkembangan kuat tekan dan kuat tarik belah beton yang menggunakan agregat limbah plastik PP, pasir  laut,  dan  air  laut  sebagai  campuran  beton.  Perawatan  beton  dilakukan  dengan  curing  air  laut dengan variasi umur: 3, 7, 21 dan 28, dimana dihasilkan sifat mekanik yaitu: nilai kuat tekan beton berumur 3 hari sebesar 6,37 MPa; 7 hari sebesar 6,58 MPa; 21 hari sebesar 7,43 MPa; dan 28 hari sebesar 6,58 MPa dan nilai kuat tarik belahnya 3 hari sebesar 2,12 MPa; 7 hari sebesar 2,34 MPa; 21 hari sebesar  2,12 Mpa; dan 28 hari sebesar 2,23 Mpa. Kata kunci: Agregat Halus; Air Laut; Limbah; Plastik; Pasir Laut

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  kebutuhan  pembangunan  seluruh  dunia  semakin  meningkat  demikian  juga  dengan penggunaan  beton  dalam  dunia  teknik  sipil  seperti  pembangunan  bangunan  konstruksi,  pengerjaan
jalan  beton  sebagai  pengganti  aspal  yang  sekarang  ini  sering  digunakan  di  Indonesia.  Berdasarkan asumsi  Kementerian  Lingkungan  Hidup    Penduduk  Indonesia  setiap  harinya  menghasilkan  limbah plastik sebesar 0,8 per orang atau secara total sebanyak 189 ribu ton per hari dari jumlah tersebut 15% berupa  sampah  plastik  atau  sejumlah  28,4  ribu  ton  sampah  plastik  per  hari,  sehingga  mengalami peningkatan limbah pelastik dengan kenaikan rata-rata 200 ton per tahun (Surono, 2013). Keuntungan  menggunakan  plastik  dibandingkan  material  yang  lain  diantaranya  kuat,  ringan, fleksibel,  tahan  karat,  tidak  mudah  pecah,  mudah  diberi  warna,  dan  mudah  dibentuk.  Akan  tetapi, sampah  plastik  yang  dibuang  sembarangan  tempat  dapat  menyumbat  saluran  drainase,  selokan,  dan sungai sehingga dapat menyebabkan banjir. Sampah yang telah digunakan masyarakat berupa pelastik akan berdampak negatif terhadap lingkungan masyarakat jika dibuang dan tidak diolah karena sampah plastik  tidak  dapat  terurai  dengan  cepat  oleh  tanah  dan  dapat  menurunkan  kesuburan  tanah  dan sampah yang telah dibuang oleh masyarakat dan membakarnya dapat berdampak mengeluarkan zat- zat yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
Sampah  plastik  yang  dapat  didaur  ulang  mengurangi  penggunaan  barang-barang  yang  sering sekali  terpakai  oleh  manusia  seperti  botol  plastik  yang  dapat  yang  didaur  ulang  dilakukan  dengan mengolah  kembali  menjadi  barang-barang  berguna  seperti  limbahnya  banyak  kegunaan  bagi masyarakat seperti sebagai pengganti agregat kasar pada beton dan dapat menjadi produk aslinya, daur ulang cara ini dapat menurunkan kualitasnya.
Beton  terdiri  dari  bahan  semen  sebagai  bahan  pengikat,  agregat  kasar,  agregat  halus,  air,  dan bahan  tambah  lainnya.  Beton  didefinisikan  sebagai  sekumpulan  interaksi  mekanis  dan  kimiawi  dari material pembentuknya (Nawy, 1990).
Rita Irmawaty (2013), menejelaskan tentang pengaruh air laut sebagai air pencampur terhadap sifat mekanik mortar dan beton, menunjukkan bahwa air laut dapat digunakan sebagai air pencampur dan air perendaman. Meskipun pengaturan waktu semen menjadi lebih lama dengan menggunakan air laut. Kekuatan mortar dan beton meningkat ketika menggunakan air laut sebagai air pencampuran. Murdock  and  Brook  (1986),  menyatakan  bahwa  beton  adalah  suatu  bahan  bangunan  dan  bahan konstruksi,  yang  sifat-sifatnya  dapat  ditentukan  lebih  dahulu  dengan  mengadakan  perencanaan  dan pengawasan  yang  teliti  terhadap  bahan-bahan  yang  dipilih.  Bahan-bahan  pilihan  itu  adalah  ikatan keras,  yang  ditimbulkan  oleh  reaksi  kimia  antar  semen  dan  air,  serta  agregat,  di  mana  semen  yang mengeras itu ber-adhesi dengan baik maupun kurang baik.
Mengunakan  pasir  laut  bisa  sebagai  agregat  halus  dalam  pembuatan  beton  jika  kualitas  beton yang  dihasilkan  dapat  memenuhi  standar  kekuatan  beton  untuk  bangunan  gedung  yang  bersifat struktural  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Selain  itu  perlu  dilakukan  perbandingan  terhadap penggunaan  pasir  kali  atau  sungai  dalam  pembuatan  beton  sebagai  kualitas  pembanding  sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menggunakan pasir laut sebagai bahan agregat halus dalam pembuatan  beton  dan  menjadi  alternatif  yang  baik  untuk  mengatasi  keterbatasan  material  agregat halus (Ruslan, 2014).

## 2. MATERIAL DAN METODE PENELITIAN
2.1. Alat yang digunakan
1. Timbangan dengan kapasitas 50 kg untuk menimbang agregat, semen, dan air.
2. Oven dengan tempratur 300 0C dan daya listrik 2200 W untuk mengeringkan material.
3. Ayakan dengan ukuran diameter saringan 38 mm; 25 mm; 19 mm; 12,5 mm; 9,5 mm; 4,75 mm; 2,36 mm; 1,18 mm; 0,85 mm; 0,3 mm; 0,15 mm; pan, dan mesin penggetar ayakan ( vibrator ) yang digunakan untuk pengujian gradasi agregat halus dan kasar.
4. Gelas ukur kapasitas 250 ml.
5. Cetakan benda uji berupa silinder.
6. Compression Testing Machine .
7. Spatula.
8. Lap kering.
9. Ember.
2.2. Bahan
1 . Semen Portland.
2.  Agregat halus (pasir Laut).
3.  Agregat kasar (limbah plastik).
4.  Air laut.
5.  Agregat kasar daur ulang limbah plastik (PP).

## 2.3. Metode penelitian
1. Pengumpulan data
Metode  penelitian  yang  dilakukan  adalah  eksperimental  di  laboratorium.  Variabel  penelitian  yaitu porsi pengganti agregat kasar (daur ulang limbah plastik), pengganti agregat halus (pasir laut), dan air laut pada beberapa variasi porsi campuran beton. Terhadap variable tersebut akan dianalisa pengaruh pengganti  daur  ulang  limbah  plastik  pada  beberapa  variasi  porsi  bahan  penyusun  beton  yang menghasilkan  derajat workability campuran  yang  memenuhi  standar.  Untuk  mencapai  hasil  yang ditentukan  maka  dilakukan  juga  pengujian  terhadap  beton  yang  meliputi  agregat  halus  dan  agregat kasar, untuk pengujian beton dilakukan pengujian karateristik beton.

## 2. Analisis Data
Analisis  untuk  penentuan  material  beton  menggunakan  SNI  (Standar  Nasional  Indonesia). Rancangan ( mix   desain ) menggunakan trial mix dan data penelitian sebelumnya dan data-data dari hasil  uji  sifat  mekanik  beton  (kuat  tekan)  disajikan  dalam  bentuk  tabel,  gambar  untuk  kemudian  di analisa dengan menggunakan Microsoft Excel dengan persamaan liner atau non liner. Data-data yang di  peroleh  selanjutnya  dianalisis  untuk  mendapatkan  suatu  kesimpulan  dari  apa  yang  menjadi  tujuan dari penelitian.

## 2.4. Tempat dan Waktu
Penelitian  ini  dilakukan  selama  3  bulan  dari  tanggal  1  Februari  -  1  Mei  2023.  Penelitian  ini meliputi  kegiatan  pengumpulan  material  dan  pengujian  di  laboratorium.  Pengujian  dilakukan  di laboratorium Dinas PU Kabupaten Pohuwato.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Karakteristik Agregat
Pengujian  karakterisasi  agregat  dilakukan  di  laboratorium.  Pengujian  tersebut  berupa  pengujian, karakteristik agregat halus (pasir), agregat kasar (kerikil), dan agregat kasar limbah plastik PP, yang mengacu pada ASTM ( American Society For Testing and Material ). Material yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari agregat alam yaitu agregat halus (pasir laut) dan agregat kasar (kerikil) yang berasal  dari  daerah  Marisa  Kabupaten  Pohuwato  dan  agregat  limbah  plastik  PP  yang  daur  ulang dikumpulkan berdasarkan tipe daur ulang, yang kemudian dilakukan pengujian karakterisik. Pengujian karakteristik  bertujuan  mengetahui  data  awal  mengenai  bahan  yang  akan  digunakan  sesuai  dengan spesifikasi.  Pengujian-pengujian  yang  dilakukan  terhadap  agregat  halus  dan  agregat  kasar  meliputi pengujian kadar air laut, berat volume, kadar lumpur, keausan, berat jenis dan absorbsi. Data-data yang diperoleh digunakan sebagai acuan dalam perhitungan campuran beton.

## 3.2. Hasil Pengujian Agregat Halus
Berdasarkan hasil pengujian karakteristik agregat halus di laboratorium, agregat halus (pasir laut) dapat digunakan karena sesuai dengan spesifikasi
Tabel 1 . Rekapitulasi Hasil Pengujian Karakteristik Agregat Halus
No Jenis pengujian Hasil Pengujian Agregat Halus Interval Keterangan 1 Kadar Lumpur 4,21% 0,2% - 5% Memenuhi 2 Kadar Air 4,00% 3% - 5% Memenuhi 3 Berat Volume 1.52 1,4 - 1,9 kg/liter Memenuhi a. Kondisi Lepas 1,78 1,4 - 1,9 kg/liter Memenuhi b. Kondisi Padat 1,80 1,4 - 1,9 kg/liter Memenuhi 4 Absorpsi 1,89 % 0,2 - 2% Memenuhi 5 Berat Jenis a. Bj. Nyata 2,230 1,60 - 3,30 Memenuhi b. Bj. Dasar Kering 2,000 1,60 - 3,31 Memenuhi c. Bj. Kering Permukaan 2,125 1,60 - 3,32 Memenuhi 6 Modulus Kehalusan 3,5 2,3 - 3,1 Tidak Memenuhi 7 Kadar Organik No. 3 < No. 3 Memenuhi
Dari rekapitilasi tabel 1 hasil pengujian karekteristik agregat halus, maka berdasarkan jenis pengujian menunjukan  bahwa  semua  hasilnya  memenuhi  syarat  kecuali  jenis  pengujian  modulus  kehalusan  karna interval dari persyaratannya 2,3 - 3,1 sedangkan hasil ujinya 3,5

## 3.3. Gradasi Gabungan Agregat
Gradasi penggabungan hasil pengujian karakteristik yang terlihat pada Tabel.2 dan Gambar.1
Tabel. 2 Gradasi Penggabungan Agregat Nomor Persentase lolos (%) Pasir X 22% Kerikil X 78% Agregat Gabungan Saringan Pasir limbah plastik mm 1 100 100,00 22,2 77,8 100,0 0,75 100 100,00 22,2 77,8 100,0 0,375 100 32,25 22,2 25,1 47,3 4 98,44 4,06 21,9 3,2 25,0 8 97,20 0,00 21,6 0,0 21,6 16 97,20 0,00 21,6 0,0 21,6 30 97,20 0,00 21,6 0,0 21,6 50 95,58 0,00 21,2 0,0 21,2 100 13,98 0,00 3,1 0,0 3,1 pan 7,48 0,00 1,7 0,0 1,7 Jumlah 807,09 236,31 179,35 183,80 363,15
Berdasarkan table 2 gradasi penggabungan hasil pengujian karakteristik bahwa dengan nomor saringan 1 dan 0,75  untuk material pasir,  limbah plastic dan gabungan agregat menunjukan nilai presentasi lolos yang sama yaitu 100%, sedangkan untuk nomor saringan yang lain  dengan persentase lolos materialnya bervariasi

## Gambar 1.  Penggabungan Agregat
Berdasarkan  gambar  1.  Penggabungan  agregat  material  kerikil,  pasir  dan  gabungan  kerikil dengan pasir menunjukan bahwa material kerikil semakin besar nomor saringan maka semakin rendah persentasi  yang  lolos,  sedangkan  untuk  material  pasir  menunjukan  bahwa  semakin  kecil  nomor saringan  maka  semakin  tinggi  nilai  persentase  yang  lolos,  sedangkan  untuk  hasil  agregat  gabungan menunjukan bahwa semakin besar nomor saringan semakin kecil persentase yang lolos. Penggabungan agregat adalah pencampuran agregat halus dan kasar, sehingga menjadi campuran yang homogen dan mempunyai susunan butir sesuai dengan standar
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kerikil Pasir Agregat Gabungan nomor saringan persentase material lolos saringan

## 3.4. Mix Design
Mix  design  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  perhitungan  campuran  limbah  plastik.  Hasil perhitungan mix design untuk campuran 1 m 3 dapat terlihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Mix Design Untuk Campuran Limbah Plastik Beton 1M 3
No Bahan Kebutuhan Satuan 1 Air Laut 205 Kg 2 Semen 366,07 Kg 3 Pasir Laut 499,21 Kg 4 Kerikil (Plastik PP) 1,349,71 Kg
Untuk campuran sebanyak 6 buah slinder dengan volume 0,0133 m 3 (Slinder 10 x 20) dibutuhkan gradasi gabungan agregat sebagai berikut:
a. Semen = 366,07 x volume 6 slinder = 4,14 Kg b. Pasir Laut = 499,21 x volume 6 slinder = 5,64 Kg c. kerikil (Plastik) = 1,349,71 x volume 6 slinder = 15,26 Kg Air Laut = 205 x volume 6 slinder = 2,32 Kg 3.5. Pengaruh Agregat Limbah Plastik PP Terhadap Slump Test
Pengujian slump test dilakukan untuk mengetahui tingkat kekentalan adukan beton, yang dapat menggambarkan kemudahan pengerjaan ( workability) beton. Adapun hasil dari pengujian slump terlihat pada Tabel 4
Tabel 4 Hasil Pengukuran Nilai Slump No Campuran (100%) Test Slump1 (Cm) 1 I 4,0 2 2 4,3 3 3 4,0 4 4 4,0 5 5 4,4 Rata – Rata 4,14
Dari tabel 4 hasil pengukuran nilai slam menunjukan campuran pada sampel beton dengan hasil test  slamp  rata  rata  mencapai  diatas  4,14  cm,  sehingga  memenuhi  standar  nilai  toleransi  pada  beton segar yang tertuang dalam SNI 03-1972-1990

## 3.6. Pengaruh Agregat Limbah Plastik PP Terhadap Kuat Tekan
Pengujian  kuat  tekan  beton  menggunakan  (UTM) Universal  Testing  Machine kapasitas  100KN pada  saat  benda  uji  3,  7,  21  dan  28  hari.  Adapun  hasil  perhitungan  kuat  tekan  beton  rata-rata  dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel. 5 Hasil Perhitungan Kuat Tekan Beton (N/mm 2 )
Tabel.5 terlihat hasil perhitungan kuat tekan beton dengan agregat limbah plastik PP dimana nilai rata-rata kuat tekan beton umur 3 hari sebesar 6,37 N/mm 2 , umur 7 hari sebesar 6,58 N/mm 2 , umur 21 hari  sebesar  7,43  N/mm 2 dan  umur  28  hari  sebesar  6,58  N/mm 2 .  Sehingga  dari  4  sampel  yang  di tampilkan yang memiliki nilai signifikan yaitu sampel yang berumur 21 hari dengan nilai rata rata kuat tekan sebesar 7,43 N/mm 2 . Maka nilai kuat tekan beton yang dianggap baik yaitu 7,43 N/mm 2 Di umur 21 hari. Hubungan umur beton dan kuat tekan beton agregat lmbah plastik PP terlihat pada Gambar 2.

## Gambar 2 Hubungan umur beton dan kuat tekan agregat limbah palstik PP
Dari uraian table 5 diatas maka akan di tampilkan grafik sesuai dengan gambar 2 diatas, sehingga secara jelas kelihatan bahwa di umur beton yang 21 hari menunjukan nilai  kenaikan yang signifikan.

## 3.7. Pengaruh Agregat Limbah Plastik PP Terhadap Kuat Tarik Belah
Pengujian kuat tarik belah beton menggunakan mesin UTM kapasitas 1000 KN untuk benda uji beton berumur 3, 7, 21 dan 28 hari. Metode pengujian sama dengan kuat tekan, tapi yang membedakan pada  posisi  beton  yang  direbahkan  atau  horisontal  dan  meletakkan  lempengan  plat  di  atas  beton  agar pada saat pengujian beban dapat terbagi rata. Hasil perhitungan kuat tarik belah terlihat pada Tabel 6.
1 20 10 7850 40 5,10 2 20 10 7850 60 7,64 3 20 10 7850 50 6,37 1 20 10 7850 50 6,37 2 20 10 7850 55 7,01 3 20 10 7850 50 6,37 1 20 10 7850 60 7,64 2 20 10 7850 65 8,28 3 20 10 7850 50 6,37 1 20 10 7850 60,0 7,64 2 20 10 7850 40,0 5,10 3 20 10 7850 55 7,01 Jumlah Sampel P maks (kN) 28 hari 21 hsri 7 hari 3 hari Nama Sampel
Tinggi Silinder (cm) Diameter (cm) Luas
(mm 2 ) Hasil  Perhitungan Kuat Tekan Beton curing air laut (N/mm2) 6,58 Kuat Tekan
(N/mm 2 ) Kuat Tekan Rata-rata (N/mm 2 )
6,37 6,58 7,43
3 7 21 28 2, 12 2, 34 2, 12 2, 23 umur Hasil
Tabel. 6 Hasil Perhitungan Kuat Tarik Belah Beton (N/mm 2 )
Tabel 6 terlihat bahwa hasil perhitungan kuat tekan beton dengan agregat limbah plastik PP Dari hasil  nilai  tekan  beton  terlihat  nilai  rata-rata  umur  beton  3  hari  sebesar  2,12  N/mm 2 ,  umur  7  hari sebesar  2,34  N/mm 2 ,  umur  21  hari  sebesar  2,23  N/mm 2 dan  umur  28  hari  sebesar  2,23  N/mm 2 . Sehingga jelas terlihat di umur beton yang 7 hari memiliki kenaikan nilai kuat Tarik belah yang tinggi yaitu sebesar 2,34 N/mm 2
Gambar  3 . Hubungan Umur Dan Kuat Tarik Belah Yang Menggunakan Agregat Limbah Plastik PP, Pasir Laut Dan Air Laut
Gambar 3 terlihat hubungan umur dan kuat tarik belah beton yang menggunakan agregat limbah plastik PP, pasir laut dan air laut. Memperlihatkan hubungan umur beton berturut- turut 3 hari; 7 hari; 21  hari  dan  28  hari  dengan  nilai  kuat  tekan  2,12  MPa;  2,34  MPa;  2,12  MPa;  dan  2,23  MPa,  bahwa peningkatan kuat tekan beton terjadi pada umur beton 7 hari, sehingga terlihat jelas pada grafik dengan nilai yang signifikan yaitu sebesar 2,34 MPa.
P maks Kuat tekan P maks Kuat tekan P maks Kuat tekan P maks Kuat tekan P maks Kuat tekan (kN) (N/mm 2 ) (kN) (N/mm 2 ) (kN) (N/mm 2 ) (kN) (N/mm 2 ) (kN) (N/mm 2 ) 1 50,0 2,229 50,00 2,229 60,00 2,229 60,00 2,229 0,00 1,911 2 60,0 2,229 60,00 2,229 50,00 2,229 50,00 2,229 0,00 2,229 3 55,0 1,911 55,00 2,548 65,00 1,911 60,00 2,229 0,00 1,911 Nilai Rata-Rata 2,12 2,34 2,12 2,23 2,02 No Hasil Perhitungan Kuat Tarik Belah Beton dengan curing air laut (N/mm2) 3 hari 7 hari 21 hari 28 hari 56 hari
3 7 21 28 2, 12 2, 34 2, 12 2, 23 umur Hasil

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut Karakteristik beton segar yang menggunakan agregat limbah plastik PP pada beton pasir laut, dan air laut dengan nilai slump rata - rata 4,14 cm tidak memenuhi syarat slump test beton normal. Perkembangan kuat tekan  dan  kuat  tarik  belah  beton  yang  menggunakan  agregat  limbah  plastik  PP,  pasir  laut,  dan  air  laut sebagai campuran beton. Perawatan beton dilakukan dengan curing air laut dengan variasi umur: 3, 7, 21 dan 28, dimana dihasilkan sifat mekanik yaitu: nilai kuat tekan beton berumur 3 hari sebesar 6,37 MPa; 7 hari  sebesar  6,58  MPa;  21  hari  sebesar  7,43  MPa;  dan  28  hari  sebesar  6,58  MPa  dan  nilai  kuat  tarik belahnya 3 hari sebesar 2,12 MPa; 7 hari sebesar 2,34 MPa; 21 hari sebesar  2,12 Mpa; dan 28 hari sebesar 2,23 Mpa.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terimakasih  penulis  sampaikan  kepada  teman  teman  tim  peneliti  yang  telah  bekerja  sama dengan  baik  hingga  penelitian  ini  dapat  terselasaikan  dengan  baik,  ucapan  terima  kasih  juga  penulis sampaikan kepada pihak universitas pohuwato yang telah memberikan dukungan pada penelitian ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[1]  Surono,  U.B.  2013.  Berbagai  Metode  Konversi  Sampah  Plastik  Menjadi  Bahan  Bakar  Minyak. Jurnal Teknik Vol.3 No.1.
[2]  Ruslan.  2014.  “Studi  Kelayakan  Teknis  Pembangunan  Pasir  Laut  Alor  Kecil  Terhadap  Kualitas Beton yang Dihasilkan”. Jurnal Teknik  Sipil. Vol 3. Fakultas Teknik. Universitas Udayana. Bali.
[3] Irmawaty, Rita. 2013. Effect Of Seawater As Mixing Water On The Mechanical Properties Of Mortar and Concrete .
[4] Nawy, E.G. 1990. Beton Bertulang Suatu Pendekatan Dasar . Jakarta: Erlangga.
[5]  Murdock,  L.  J.  Dan  Brook,  K.  M.  1986. Bahan  dan  Praktek  Beton, terjemahan  Stephanus  Hendarko. Jakarta: Erlangga.
[6] Erniati dan M. W. Tjaronge. 2015. Mikrostruktur Self Compacting Concrete . Yogyakarta: PT. Leutika Nouvaltera.